geopti/opus-en-el-eval-mixture huggingface dataset:
English: The two samples of complete lamps supplied pursuant to paragraph 2.3 of this Regulation (or paragraph 2.4 of this Regulation as applicable) and incorporating lenses of plastic material shall, with regard to the lens material, satisfy the specifications indicated in paragraph 2.6.
Greek: Τα δύο δείγματα των πλήρων φανών που παρέχονται σύμφωνα με το σημείο 2.3 του παρόντος κανονισμού (ή το σημείο 2.4 του παρόντος κανονισμού κατά περίπτωση) και ενσωματώνουν φακούς από πλαστικό υλικό, πληρούν, σε σχέση με το υλικό του φακού, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο σημείο 2.6.
English: The samples of lenses of plastic material or samples of material shall be subjected, with the reflector to which they are intended to be fitted (where applicable), to approval tests in the chronological order indicated in table A reproduced in Appendix 1 to this annex.
Greek: Τα δείγματα φακών από πλαστικό υλικό ή τα δείγματα υλικών υπόκεινται, μαζί με τον αντανακλαστήρα στον οποίο προορίζονται να τοποθετηθούν (κατά περίπτωση), σε δοκιμές έγκρισης κατά τη χρονολογική σειρά που δηλώνεται στον πίνακα Α που αναπαράγεται στο προσάρτημα 1 του παρόντος παραρτήματος.
English: However, if the lamp manufacturer can prove that the product has already passed the tests prescribed in paragraphs 2.1 to 2.5, or the equivalent tests pursuant to another Regulation, those tests need not be repeated; only the tests prescribed in Appendix 1, table B, shall be mandatory.
Greek: Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής του φανού μπορεί να αποδείξει ότι το προϊόν έχει ήδη υποβληθεί στις δοκιμές που ορίζονται στα σημεία 2.1 έως 2.5 ή στις ισοδύναμες δοκιμές σύμφωνα με άλλον κανονισμό, αυτές οι δοκιμές δεν χρειάζεται να επαναληφθούν· υποχρεωτικές είναι μόνο οι δοκιμές που ορίζονται στο προσάρτημα 1, πίνακας Β.
English: Resistance to temperature changes
Greek: Αντοχή στις μεταβολές θερμοκρασίας
English: Three new samples (lenses) shall be subjected to five cycles of temperature and humidity (RH = relative humidity) change in accordance with the following programme:
Greek: Τρία νέα δείγματα (φακοί) υποβάλλονται σε πέντε κύκλους μεταβολών θερμοκρασίας και υγρασίας (RH = σχετική υγρασία) σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:
English: 3 hours at 40 °C ± 2 °C and 85-95 per cent RH;
Greek: 3 ώρες στους 40 °C ± 2 °C και 85 - 95 τοις εκατό RH·
English: 1 hour at 23 °C ± 5 °C and 60-75 per cent RH;
Greek: 1 ώρα στους 23 °C ± 5 °C και 60 -75 τοις εκατό RH·
English: 15 hours at – 30 °C ± 2 °C;
Greek: 15 ώρες στους – 30 °C ± 2 °C·
English: 3 hours at 80 °C ± 2 °C;
Greek: 3 ώρες στους 80 °C ± 2 °C·
English: Before this test, the samples shall be kept at 23 °C ± 5 °C and 60-75 per cent RH for at least four hours.
Greek: Πριν από τη δοκιμή αυτή, τα δείγματα διατηρούνται στους 23 °C ± 5 °C και 60 - 75 τοις εκατό RH για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.
English: Note: The periods of one hour at 23 °C ± 5 °C shall include the periods of transition from one temperature to another which are needed in order to avoid thermal shock effects.
Greek: Σημείωση: Οι περίοδοι μίας ώρας στους 23 °C ± 5 °C περιλαμβάνουν τις περιόδους μετάβασης από τη μία θερμοκρασία στην άλλη, οι οποίες απαιτούνται προκειμένου να αποφεύγονται οι επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης.
English: Photometric measurements shall be carried out on the samples before and after the test.
Greek: Οι φωτομετρικές μετρήσεις πραγματοποιούνται στα δείγματα πριν και μετά τη δοκιμή.
English: These measurements shall be made under the conditions as specified in paragraph 6.3. or 6.4 of this Regulation, at the following points:
Greek: Οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιούνται υπό τις συνθήκες που προσδιορίζονται στο σημείο 6.3 ή 6.4 του παρόντος κανονισμού, στα παρακάτω σημεία:
English: In the case of Class ‘B’ front fog lamps:
Greek: Σε περίπτωση εμπρόσθιων φανών ομίχλης κατηγορίας Β:
English: point h = 0, v = 2° D in zone D.
Greek: στο σημείο h = 0, v = 2° D της ζώνης D.
English: In the case of Class ‘F3’ front fog lamps:
Greek: Σε περίπτωση εμπρόσθιων φανών ομίχλης κατηγορίας F3:
English: The variation between the photometric values measured on each sample before and after the test shall not exceed 10 per cent including the tolerances of the photometric procedure.
Greek: Η απόκλιση μεταξύ των φωτομετρικών χαρακτηριστικών τιμών που μετρούνται σε κάθε δείγμα πριν και μετά τη δοκιμή δεν υπερβαίνει το 10 τοις εκατό, συμπεριλαμβανομένων των ανοχών της φωτομετρικής διαδικασίας.
English: Resistance to atmospheric and chemical agents
Greek: Αντοχή στους ατμοσφαιρικούς και χημικούς παράγοντες
English: Resistance to atmospheric agents
Greek: Αντοχή στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες
English: Three new samples (lenses or samples of material) shall be exposed to radiation from a source having a spectral energy distribution similar to that of a black body at a temperature between 5500 K and 6000 K. Appropriate filters shall be placed between the source and the samples so as to reduce as far as possible radiations with wavelengths smaller than 295 nm and greater than 2500 nm.
Greek: Τρία νέα δείγματα (φακοί και δείγματα υλικού) εκτίθενται σε ακτινοβολία από πηγή με φασματική κατανομή ενέργειας όμοια με αυτή ενός μελανού σώματος σε θερμοκρασία μεταξύ 5500 K και 6000 K. Κατάλληλα φίλτρα τοποθετούνται μεταξύ της πηγής και των δειγμάτων έτσι ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι οι ακτινοβολίες με μήκη κύματος μικρότερα από 295 nm και μεγαλύτερα από 2500 nm.
English: Within the enclosure, the temperature measured on the black panel placed on a level with the samples shall be 50 °C ± 5 °C.
Greek: Μέσα στον περιφραγμένο χώρο, η θερμοκρασία που μετριέται στη μαύρη οθόνη που τοποθετείται στην ίδια στάθμη με τα δείγματα ανέρχεται σε 50 °C ± 5 °C.
English: In order to ensure a regular exposure, the samples shall revolve around the source of radiation at a speed between 1 and 5 1/min.
Greek: Για να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη έκθεση, τα δείγματα περιστρέφονται γύρω από την πηγή της ακτινοβολίας με ταχύτητα 1 έως 5 1/min.
English: The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than 1 µS/m at a temperature of 23 °C ± 5 °C, in accordance with the following cycle:
Greek: Τα δείγματα ψεκάζονται με απεσταγμένο νερό αγωγιμότητας κάτω του 1 μS/m σε θερμοκρασία 23 °C ± 5 °C σύμφωνα με τον ακόλουθο κύκλο:
English: Resistance to chemical agents
Greek: Αντοχή στους χημικούς παράγοντες
English: After the test described in paragraph 2.2.1 and the measurement described in paragraph 2.2.3.1 have been carried out, the outer face of the said three samples shall be treated as described in paragraph 2.2.2.2 with the mixture defined in paragraph 2.2.2.1.
Greek: Μετά την εκτέλεση της δοκιμής που περιγράφεται στο σημείο 2.2.1 και τη μέτρηση που περιγράφεται στο σημείο 2.2.3.1, η εξωτερική όψη των εν λόγω τριών δειγμάτων υφίσταται την επεξεργασία που περιγράφεται στο σημείο 2.2.2.2 με το μείγμα που ορίζεται στο σημείο 2.2.2.1.
English: The test mixture shall be composed of 61,5 per cent n-heptane, 12,5 per cent toluene, 7,5 per cent ethyl tetrachloride, 12,5 per cent trichlorethylene and 6 per cent xylene (volume per cent).
Greek: Το μείγμα δοκιμής αποτελείται από 61,5 % n-επτάνιο, 12,5 % τολουένιο, 7,5 % τετραχλωραιθύλιο, 12,5 % τριχλωραιθυλένιο και 6 % ξυλένιο (ποσοστιαίες αναλογίες κατ' όγκο).
English: Application of the test mixture
Greek: Εφαρμογή του μείγματος δοκιμής
English: Soak a piece of cotton cloth (as per ISO 105) until saturation with the mixture defined in paragraph 2.2.2.1 and, within 10 seconds, apply it for 10 minutes to the outer face of the sample at a pressure of 50 N/cm2, corresponding to a force of 100 N applied on a test surface of 14 × 14 mm.
Greek: Εμποτίζεται ένα βαμβακερό πανί (σύμφωνα με το ISO 105) με το οριζόμενο στο σημείο 2.2.2.1 μείγμα μέχρι κορεσμού, και εντός 10 δευτερολέπτων πιέζεται επί 10 λεπτά στην εξωτερική όψη του δείγματος με πίεση 50 Ν/cm2, που αντιστοιχεί σε δύναμη 100 N ασκούμενη επί επιφάνειας δοκιμής διαστάσεων 14 × 14 mm
English: During this 10-minute period, the cloth pad shall be soaked again with the mixture so that the composition of the liquid applied is continuously identical with that of the test mixture prescribed.
Greek: Κατά τη διάρκεια των δέκα αυτών λεπτών, το πανί εμποτίζεται ξανά με το μείγμα, ώστε η σύνθεση του εν λόγω υγρού να είναι διαρκώς η ίδια με την ανωτέρω οριζόμενη.
English: During the period of application, it is permissible to compensate the pressure applied to the sample in order to prevent it from causing cracks.
Greek: Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, επιτρέπεται να αντισταθμίζεται η ασκούμενη επί του δείγματος πίεση, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία ρωγμών.
English: At the end of the application of the test mixture, the samples shall be dried in the open air and then washed with the solution described in paragraph 2.3 (resistance to detergents) at 23 °C ± 5 °C.
Greek: Αφού τελειώσει η εφαρμογή του μείγματος δοκιμής, τα δείγματα στεγνώνονται στον ελεύθερο αέρα και στη συνέχεια ξεπλένονται με το διάλυμα που περιγράφεται στο σημείο 2.3 (αντοχή στα απορρυπαντικά) στους 23 °C ± 5 °C.
English: Afterwards the samples shall be carefully rinsed with distilled water containing not more than 0,2 per cent impurities at 23 °C ± 5 °C and then wiped off with a soft cloth.
Greek: Ακολούθως, τα δείγματα ξεπλένονται προσεκτικά με απεσταγμένο νερό με προσμίξεις το πολύ 0,2 % σε θερμοκρασία 23 °C ± 5 °C και σκουπίζονται μ' ένα μαλακό πανί.
English: After the test of resistance to atmospheric agents, the outer face of the samples shall be free from cracks, scratches, chipping and deformation, and the mean variation in transmission
Greek: Μετά τη δοκιμή αντοχής σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες, η εξωτερική όψη των δειγμάτων δεν εμφανίζει ρωγμές, χαραγές, αποτρίμματα και παραμορφώσεις, η δε μέση μεταβολή στη μετάδοση
English: measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).
Greek: μετρούμενη στα τρία δείγματα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος δεν υπερβαίνει το 0,020 (Δ tm ≤ 0,020).
English: After the test of resistance to chemical agents, the samples shall not bear any traces of chemical staining likely to cause a variation of flux diffusion, whose mean variation
Greek: Μετά τη δοκιμή αντοχής σε χημικούς παράγοντες, τα δείγματα δεν εμφανίζουν κανένα ίχνος χημικού χρωματισμού ικανού να προκαλέσει μεταβολή της διάχυσης της φωτεινής ροής, η δε μέση μεταβολή
English: measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).
Greek: μετρούμενη στα τρία δείγματα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος δεν υπερβαίνει το 0,020 (Δ dm ≤ 0,020).
English: Resistance to detergents and hydrocarbons
Greek: Αντοχή στα απορρυπαντικά και στους υδρογονάνθρακες
English: Resistance to detergents
Greek: Αντοχή στα απορρυπαντικά
English: The outer face of three samples (lenses or samples of material) shall be heated to 50 °C ± 5 °C and then immersed for five minutes in a mixture maintained at 23 °C ± 5 °C and composed of 99 parts distilled water containing not more than 0,02 per cent impurities and one part alkylaryl sulphonate.
Greek: Η εξωτερική όψη τριών δειγμάτων (φακών ή δειγμάτων υλικού) θερμαίνεται στους 50 °C ± 5 °C και ακολούθως βυθίζεται επί πέντε λεπτά σε μείγμα διατηρούμενο σε θερμοκρασία 23 °C ± 5 °C και αποτελούμενο από 99 μέρη απεσταγμένο νερό με προσμίξεις το πολύ 0,02 % και ένα μέρος σουλφονικό αλκυλαρύλιο.
English: At the end of the test, the samples shall be dried at 50 °C ± 5 °C.
Greek: Στο τέλος της δοκιμής, τα δείγματα στεγνώνονται σε 50 °C ± 5 °C.
English: The surface of the samples shall be cleaned with a moist cloth.
Greek: Η επιφάνεια των δειγμάτων καθαρίζεται με ένα υγρό πανί.
English: Resistance to hydrocarbons
Greek: Αντοχή στους υδρογονάνθρακες
English: The outer face of these three samples shall then be lightly rubbed for one minute with a cotton cloth soaked in a mixture composed of 70 per cent n-heptane and 30 per cent toluene (volume per cent), and shall then be dried in the open air.
Greek: Η εξωτερική όψη των τριών δειγμάτων τρίβεται ακολούθως ελαφρά επί ένα λεπτό με ένα βαμβακερό πανί εμποτισμένο σε μείγμα 70 % κατ' όγκο n-επτανίου και 30 % τολουενίου, και στη συνέχεια στεγνώνεται στον ελεύθερο αέρα.
English: After the above two tests have been performed successively, the mean value of the variation in transmission:
Greek: Μετά τη διαδοχική διενέργεια των δύο αυτών δοκιμών, η μέση μεταβολή στη μετάδοση:
English: Δ t = (T2 – T3) / T2,
Greek: Δ t = (T2 - T3) / T2,
English: measured on the three samples according to the procedure described in Appendix 2 to this annex shall not exceed 0,010 (Δ tm ≤ 010).
Greek: μετρούμενη στα τρία δείγματα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος δεν υπερβαίνει το 0,010 (Δ tm ≤ 010).
English: Resistance to mechanical deterioration
Greek: Αντοχή στη μηχανική φθορά
English: The outer face of the three new samples (lenses) shall be subjected to the uniform mechanical deterioration test by the method described in Appendix 3 to this annex.
Greek: Η εξωτερική όψη των τριών νέων δειγμάτων (φακών) υποβάλλεται στη δοκιμή ομοιόμορφης μηχανικής φθοράς με τη μέθοδο που περιγράφεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος.
English: and in diffusion Δ d = (T5 – T4) / T2
Greek: και στη διάχυση Δ d = (T5 - T4) / T2
English: shall be measured according to the procedure described in Appendix 2 in the area specified in paragraph 2.2.4.1.1.
Greek: μετριούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προσάρτημα 2 στην επιφάνεια που ορίζεται στο σημείο 2.2.4.1.1.
English: The mean value of the three samples shall be such that:
Greek: Η μέγιστη τιμή των τριών δειγμάτων είναι τέτοια ώστε:
English: Test of adherence of coatings, if any
Greek: Δοκιμή συνάφειας των τυχόν επιστρώσεων
English: Preparation of the sample
Greek: Προετοιμασία του δείγματος.
English: A surface of 20 mm × 20 mm in area of the coating of a lens shall be grated with a razor blade or a needle into a grid of squares approximately 2 mm × 2 mm. The pressure on the blade or needle shall be sufficient to cut at least the coating.
Greek: Χαράζεται με ξυράφι ή βελόνα έκταση 20 mm × 20 mm της επίστρωσης του φακού ώστε να σχηματιστεί δικτυωτό τετραγωνιδίων διαστάσεων 2 mm × 2 mm περίπου. Η πίεση του ξυραφιού ή της βελόνας πρέπει να είναι αρκετή ώστε να κόβεται τουλάχιστον η επίστρωση.
English: Use an adhesive tape with a force of adhesion of 2 N/(cm of width) ± 20 per cent measured under the standardized conditions specified in Appendix 4 to this annex.
Greek: Χρησιμοποιείται κολλητική ταινία με συνάφεια τουλάχιστον 2 N ανά cm πλάτους ± 20 % μετρούμενη υπό τις τυποποιημένες συνθήκες που ορίζονται στο προσάρτημα 4 του παρόντος παραρτήματος.
English: This adhesive tape, which shall be at least 25 mm wide, shall be pressed for at least five minutes to the surface prepared as prescribed in paragraph 2.5.1.
Greek: Η ταινία αυτή, που έχει πλάτος τουλάχιστον 25 mm, πιέζεται επί 5 τουλάχιστον λεπτά πάνω στην επιφάνεια που έχει προετοιμαστεί όπως ορίζεται στο σημείο 2.5.1.
English: Then the end of the adhesive tape shall be loaded in such a way that a force perpendicular to that surface balances the force of adhesion to the surface considered.
Greek: Ακολούθως, η άκρη της κολλητικής ταινίας φορτίζεται κατά τρόπον ώστε η δύναμη της συνάφειας προς τη θεωρούμενη επιφάνεια να εξισορροπείται από δύναμη κάθετη προς αυτήν την επιφάνεια.
English: At this stage, the tape shall be torn off at a constant speed of 1,5 m/s ±0,2 m/s.
Greek: Στο σημείο αυτό η ταινία αποκολλάται με σταθερή ταχύτητα 1,5 m/s ±0,2 m/s.
English: There shall be no appreciable impairment of the grated area.
Greek: Δεν πρέπει να διαπιστώνεται καμία αισθητή φθορά της περιοχής των τετραγωνιδίων.
English: Impairments at the intersections between squares or at the edges of the cuts shall be permitted, provided that the impaired area does not exceed 15 per cent of the grated surface.
Greek: Επιτρέπεται η εμφάνιση φθορών στα σημεία τομής των τετραγωνιδίων ή στις άκρες των χαραγών, εφόσον η φθαρμένη επιφάνεια δεν υπερβαίνει το 15 % της περιοχής των τετραγωνιδίων.
English: Tests of the complete lamp incorporating a lens of plastic material
Greek: Δοκιμή του πλήρους φανού που ενσωματώνει φακό από πλαστικό υλικό
English: The lens of lamp sample No 1 shall be subjected to the test described in paragraph 2.4.1.
Greek: Ο φακός του πρώτου δείγματος φανού υποβάλλεται στη δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο 2.4.1.
English: After the test, the results of photometric measurements prescribed in zones A and B for Class B front fog lamp, and lines 2 and 5 for Class F3 front fog lamp shall not exceed the maximum values prescribed by more than 30 per cent.
Greek: Μετά τη δοκιμή, τα αποτελέσματα των φωτομετρικών μετρήσεων που καθορίζεται στις ζώνες Α και Β για τον εμπρόσθιο φανό ομίχλης κατηγορίας Β και στις γραμμές 2 και 5 για τον εμπρόσθιο φανό ομίχλης κατηγορίας F3 δεν υπερβαίνουν τις μέγιστες τιμές που ορίζονται κατά περισσότερο από 30 %.
English: The lens of lamp sample No 2 shall be subjected to the test described in paragraph 2.5.
Greek: Ο φακός του δεύτερου δείγματος φανού υποβάλλεται στη δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο 2.5.
English: Resistance to light source radiation
Greek: Αντοχή στην ακτινοβολία φωτεινής πηγής
English: In the case of gas-discharge light sources: for testing the resistance of light transmitting components made of plastic materials against UV radiation inside the front fog lamp:
Greek: Σε περίπτωση φωτεινών πηγών εκκένωσης αερίου: για τη δοκιμή της αντοχής των στοιχείων που εκπέμπουν φως και αποτελούνται από πλαστικά υλικά έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας εντός του εμπρόσθιου φανού ομίχλης:
English: Flat samples of each light transmitting plastic component of the front fog lamps are exposed to the light of the gas-discharge light source.
Greek: Επίπεδα δείγματα κάθε στοιχείου από πλαστικό που εκπέμπει φως των εμπρόσθιων φανών ομίχλης εκτίθενται στο φως της φωτεινής πηγής εκκένωσης αερίου.
English: The parameters such as angles and distances of these samples shall be the same as in the front fog lamp.
Greek: Οι παράμετροι όπως γωνίες και αποστάσεις αυτών των δειγμάτων είναι οι ίδιες με αυτές στον εμπρόσθιο φανό ομίχλης.
English: After 1500 hours of continuous exposure, the colorimetric specifications of the transmitted light must be met with a new standard gas-discharge light source, and the surface of the samples shall be free of cracks, scratches, scaling or deformation.
Greek: Ύστερα από 1500 ώρες συνεχούς έκθεσης, οι χρωματομετρικές προδιαγραφές της μεταδιδόμενου φωτός πρέπει να πληρούνται με μια νέα τυποποιημένη φωτεινή πηγή εκκένωσης αερίου και η επιφάνεια των δειγμάτων να μην παρουσιάζει ρωγμές, χαραγές, αποφλοίωση ή παραμόρφωση.
English: With regard to the materials used for the manufacture of lenses, the lamps of a series shall be recognized as complying with this Regulation if:
Greek: Όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των φακών, αναγνωρίζεται ότι οι φανοί μιας σειράς συμμορφώνονται προς τον παρόντα κανονισμό, εάν:
English: After the test for resistance to chemical agents and the test for resistance to detergents and hydrocarbons, the outer face of the samples exhibits no cracks, chipping or deformation visible to the naked eye (see paragraphs 2.2.2, 2.3.1 and 2.3.2);
Greek: Μετά τη δοκιμή αντοχής σε χημικούς παράγοντες και τη δοκιμή αντοχής σε απορρυπαντικά και υδρογονάνθρακες, η εξωτερική όψη των δειγμάτων δεν εμφανίζει ρωγμές, αποτρίμματα και παραμορφώσεις ορατές δια γυμνού οφθαλμού (βλέπε σημεία 2.2.2, 2.3.1 και 2.3.2)·
English: After the test described in paragraph 2.6.1.1, the photometric values at the points of measurement considered in paragraph 2.6.1.2 are within the limits prescribed for conformity of production by this Regulation.
Greek: Μετά τη δοκιμή που περιγράφεται στο σημείο 2.6.1.1, οι φωτομετρικές τιμές στα σημεία μέτρησης που αναφέρονται στο σημείο 2.6.1.2 βρίσκονται μέσα στα όρια που ορίζει για τη συμμόρφωση της παραγωγής ο παρών κανονισμός.
English: If the test results fail to satisfy the requirements, the tests shall be repeated on another sample of front fog lamps selected at random.
Greek: Αν τα αποτελέσματα των δοκιμών δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις, οι δοκιμές επαναλαμβάνονται επί άλλου τυχαία επιλεγόμενου δείγματος εμπρόσθιων φανών ομίχλης.
English: Minimum requirements for conformity of production control procedure
Greek: Ελάχιστες απαιτήσεις για τη συμμόρφωση της διαδικασίας ελέγχου παραγωγής
English: The conformity requirements shall be considered to be satisfied from a mechanical and geometric standpoint, if the differences do not exceed inevitable manufacturing deviations within the requirements of this Regulation.
Greek: Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης θεωρούνται ότι πληρούνται από μηχανικής και γεωμετρικής απόψεως, αν οι διαφορές δεν υπερβαίνουν τις αναπόφευκτες κατασκευαστικές αποκλίσεις εντός των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού.
English: With respect to photometric performances, the conformity of mass-produced front fog lamps shall not be contested if the photometric performances according to the requirements in Annex 2 to this Regulation depending on the prevailing class of front fog lamps are satisfied.
Greek: Όσον αφορά τις φωτομετρικές επιδόσεις, η συμμόρφωση των εμπρόσθιων φανών ομίχλης μαζικής παραγωγής δεν αμφισβητείται όταν πληρούνται οι φωτομετρικές αποδόσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος 2 του παρόντος κανονισμού ανάλογα με την επικρατούσα κατηγορία των εμπρόσθιων φανών ομίχλης.
English: If the results of the tests described above do not meet the requirements, tests on the front fog lamp shall be repeated using light sources as specified in paragraphs 6.3 or 6.4 of this Regulation, as appropriate.
Greek: Αν τα ανωτέρω περιγραφόμενα αποτελέσματα των δοκιμών δεν πληρούν τις απαιτήσεις, οι δοκιμές για τον εμπρόσθιο φανό ομίχλης επαναλαμβάνονται χρησιμοποιώντας τις φωτεινές πηγές όπως ορίζονται στα σημεία 6.3 ή 6.4 του παρόντος κανονισμού, κατά περίπτωση.
English: If the results of the tests described above do not meet the requirements, the alignment of the front fog lamp may be changed, provided that the axis of the beam is not displaced laterally by more than 0,5° to the right or left and not by more than 0,2° up or down.
Greek: Αν τα αποτελέσματα των δοκιμών που περιγράφονται ανωτέρω δεν πληρούν τις απαιτήσεις, η ευθυγράμμιση του εμπρόσθιου φανού ομίχλης μπορεί να αλλάξει, με την προϋπόθεση ότι ο άξονας της δέσμης δεν μετατοπίζεται πλευρικά κατά πάνω από 0,5° προς τα δεξιά ή τα αριστερά και όχι πάνω από 0,2° προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
English: With respect to the verification of the change in vertical position of the cut-off line under the influence of heat, the following procedure shall be applied:
Greek: Όσον αφορά την επαλήθευση της αλλαγής στην κατακόρυφη θέση της γραμμής αποκοπής υπό την επίδραση της θερμότητας, εφαρμόζεται η παρακάτω διαδικασία:
English: One of the sampled front fog lamps shall be tested according to the procedure described in paragraph 2.1 of Annex 5 after being subjected three consecutive times to the cycle described in paragraph 2.2.2 of Annex 5.
Greek: Ένας από τους εμπρόσθιους φανούς ομίχλης του δείγματος υποβάλλεται σε δοκιμή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος 5 αφού υποβληθεί τρεις συνεχείς φορές στον κύκλο που περιγράφεται στο σημείο 2.2.2 του παραρτήματος 5.
English: The front fog lamp shall be considered as acceptable if Δr does not exceed 3,0 mrad.
Greek: Ο εμπρόσθιος φανός ομίχλης θεωρείται αποδεκτός αν το Δr δεν υπερβαίνει τα 3,0 mrad.
English: If this value exceeds 3,0 mrad but is not more than 4,0 mrad, a second front fog lamp shall be subjected to the test after which the mean of the absolute values recorded on both samples shall not exceed 3,0 mrad.
Greek: Αν η τιμή αυτή υπερβεί τα 3,0 mrad αλλά δεν είναι άνω των 4,0 mrad, ένας δεύτερος εμπρόσθιος φανός ομίχλης υποβάλλεται στη δοκιμή μετά την οποία η μέση τιμή των απόλυτων τιμών που καταγράφεται και στα δύο δείγματα δεν υπερβαίνει τα 3,0 mrad.
English: The chromaticity coordinates shall comply with paragraph 7. of this Regulation.
Greek: Οι συντεταγμένες χρωματικότητας συμμορφώνονται προς το σημείο 7 του παρόντος κανονισμού.